il 
4 
ll 
332 N. W. P. RAUWENHOFF, CONTRIBUTIONS 
centim., dans une dissolution de pyrolignite de fer, s’en imbiba 
jusqu’au sommet en 6 jours de temps et n’absorba pas moins de 
3 hectolitres de liquide. Mais, dans la pratique, ce procédé pré- 
sentait de graves inconvénients. , Pour tenir debout un grand arbre 
pourvu de ses branches, il fallait des appareils coûteux, et l’opé- 
ration était parfois des plus difficiles. M. Boucherie essaya done 
de faire pénétrer le liquide en liant le pied de l’arbre, récemment 
abattu et couché sur le sol, dans un sac rempli de la dissolution. 
L'effet désiré se produisit, mais on obtint des résultats encore 
meilleurs en pratiquant avec une tarière des trous dans l’arbre vivant, 
et mettant ces trous en communication avec un réservoir contenant 
le liquide. La dissolution foncée du sel ferrugineux était encore 
transportée, de cette manière, jusqu'aux branches les plus élevées, 
bien que le succès ne fût pas égal dans toutes les circonstances. 
Il y avait, en effet, de grandes différences dans l’ascension 
du liquide aux diverses époques de l’année. En hiver, les arbres 
se trouvent dans un état de repos relatif; l'ascension se faisait 
alors lentement et difficilement; elle marchait mieux au printemps, 
après l’apparition des feuilles; mais les résultats les plus avanta- 
geux furent obtenus en automne. 
Lorsque les arbres étaient abattus, leur pouvoir d'absorption se 
perdait rapidement. M. Boucherie vit l'imbibition du liquide se 
faire encore parfaitement, en septembre chez un sapin coupé de- 
puis 48 heures, et en juin chez un platane abattu depuis 36 
heures; mais, habituellement, le pouvoir d'absorption diminuait 
beaucoup plus vite. Toujours, il cessait entièrement après 6 jours, 
au plus tard. à 
On trouva aussi que toutes les parties du bois ne s’imprégnaient 
pas au même degré chez les différents arbres. Dans les bois blancs, 
une partie périphérique d'épaisseur variable restait sans se laisser 
pénétrer, et dans les bois durs (tels que le chêne et l’orme), 
c'était la portion centrale qui refusait le liquide. Parfois, d’autres 
points encore manquaient de matière colorante, de sorte que M. 
Boucherie obtint même, de cette manière, des pièces de bois marbrées. 
Les recherches de M. Boucherie furent accueillies avec beaucoup 
